678 



Jean ESCARD. — LES ALLIAGES FEHRO-METALLIQUES 



laissent échapper de pcliles quantités de gaz 

 délétères; pour l'alli;i|,'o à 50 "/„ Si, le mélange 

 gazeux est le plus souvent constitué par de l'hy- 

 drogène, de l'hydrogène arsénié et de l'hydro- 

 gène phosphore. Ces gaz sont dus aux impure- 

 tés renfermées dans l'alliage et provenant des 

 matières premières; les impuretés sont pour la 

 plus grande partie constituées par l'arséniure, 

 le phosphure et le siliciure de calcium, mais il y 

 a lieu de tenir compte aussi de la présence de 

 composés facilement attaquables renfermant du 

 fer et de l'aluminium. L'examen métallographi- 

 que permet de reconnaître la répartition de ces 

 impuretés dans toute la masse des ferro-sili- 

 ciums. Les teneurs critiques sont de .SO à 40 "/(, 

 et de 47 à 65 "/q de silicium. En s'écartant nota- 

 blement de ces teneurs, on a des alliages parfai- 

 tement compacts, non dangereux à transporter. 

 Il semble aussi que le meilleur mode de 

 transport de cet alliage devrait être eu ton- 

 neaux ou en caisses en bois. Pour que les 

 colis soient pleins, on comble l'espace vide avec 

 du foin bien sec. Les barils de fer ne convien- 

 nent pas, car, si le métal est de mauvaise qualité, 

 le fer ne fait qu'accroître les risques de désagré- 

 gation et d'explosion sans amoindrir les effets 

 toxiques. 



Pour éviter la désagrégation, le mieux est de 

 paraffiner le produit aussitôt fabriqué. On se 

 sert à ceteiïetde fours à paraffiner dont l'emploi 

 est très simple. 



4. Composition. — Nous donnons ci-dessous la 

 composition de quelques ferro-siliciums à dif- 

 férentes teneurs, obtenus électriquement : 



ÉLÉMENTS DK l' ALLIAGE 



Fer 



Silicium. . . 

 Manganèse 

 Aluminium 

 Carl)on(;.. . 

 Soufre .... 

 riiosplioi'c. 

 Cuivre .... 



33"/oSi 



66.00", 

 33,43 



0,17 



O.tl 



0,07 



0.006 



30 "/o Si 



49.06 o/o 

 b0,40 



O.li 



0.08 



0,12 



0,005 



0.028 



70''/oSi 



29.65 "/o 

 69,85 



0,12 



0,05 



0.33 



0.008 



0.036 



0.034 



Les méthodes d'analyse des ferro-siliciums 

 sont assez nombreuses. Nous signalerons plus 

 particulièrement celles : de Nicolardot, basée sur 

 l'emploi du chloiure de soufre, de Trillcy, de 

 Jaboulay, qui emploie l'acide fluorhydrique et 

 l'acide sulfurique, etc. La connaissance de la 

 composition exacte de ces alliages est parfois 

 nécessaire, attendu que l'on constate souvent 

 dans la nièi'ne coulée des écarts de 1 à 1,5 "/o de 

 silicium suivant l'endroit du prélèvement. 



5. Utilisation. — En métallurgie, les ferro- 

 siliciums sont utilisés dans le traitement des 

 aciers ordinaireset pourla fabrication des aciers 

 spéciaux. On sait que le silicium diminue gra- 

 duellement la solubilité du carbone dans le fer. 

 D'après Charpy et Cornu, cette solubilité devient 

 pratiquement nulle à 900° quand la teneur du 

 métal en silicium dépasse 4 % , et à 1000° environ 

 quand la teneur en silicium dépasse 1%. Pour 

 cette raison, il adoucit les fontes en faisant 

 passer leur carbone à l'état de graphite ; dans ce 

 cas, on peut l'ajouter à la charge, mais on a 

 alors un produit à teneurs plus ou moins cons- 

 tantes. 



Dans les fonderies de fonte, il est ajouté dansla 

 poche; il a pour effet d'enlever au métal son 

 oxygène et d'augmenter notablement sa résis- 

 tance. 



Les aciers au silicium ont des emplois indus- 

 triels intéressants. Comme aciers à ressorts, on 

 utilise de préférence ceux renfermant de 1,2 à 

 1,3 % de silicium et environ 0,6% de carbone; 

 ils possèdent une limite d'élasticité élevée. Cer- 

 tains aciers renfermant environ 1 à 2 % de sili- 

 cium sont employés pour la fabrication des en- 

 grenages d'automobiles : ils prennent bien la 

 cémentation et la trempe. Les aciers durs pour 

 rails ont parfois la composition suivante : 



Silicium. o,5 "/o 



Carlione o,5 



Pour les mortiers de pilonnerie, on emploie 

 l'acier ci-dessous : 



Silicium 0,26 "/„ 



Carbone o,a5 



En outre de ces usages, les aciers au silicium 

 sont employés dans les machines électriques ; 

 certains possèdent en effet une perméabilité très 

 élevée et une faible hystérésis, notamment ceux 

 renfermant 2,75 % desilicium,0,07 % de carbone 

 et 0,08 % de manganèse. 



Sous le nom de mélillures , on désigne des 

 combinaisons de fer et de silicium en propor- 

 tions variables (M. Jouve), ayant comme princi- 

 pales caractéristiques un point de fusion élevé, 

 une grande résistance chimique vis-à-vis des 

 acides concentrés et une grande résistance mé- 

 canique; ils paraissent surtout aptes à la cons- 

 truction des récipients pour le transport des 

 acides et sont, àce point de vue, bien supérieurs 

 il la fonte. 



Les ferro-siliciums riches sontaussi employés 

 pourla préparation de l'hydrogène par l'action, 

 (le la vapeur d'eau oud'unesolulionde soudecon- < 

 centrée. 



